1102 



Bitumina 



menreicher war die entstandene Schwelkohle, 

 deren beste Abart der Pyropissit ist. 

 Vgl. hierzu auch F. Raef ler, Die Entstelmng 

 der Braunkohlenlager zwischen Altenburg 

 und WeiBenfels, Halle 1911. 



3. Gewinnung. Das Bitumen der i 

 Schwelkohle wurde bis vor wenigen Jahren 

 nur durch einen ZersetzungsprozeB, das soge- 

 nannte Schwelen, ausgeniitzt, indem die 

 Kohle in stehenden Rolleschen Schwelofen 

 trocken destilliert und der paraffinhaltige 

 Teer in Vorlagen aufgefangen wurde. Die 

 Erhitzung der Oefen geschieht durch Kohle 

 und Schwelgas, die bei der Schwelung 

 selbst entstehen. Beim Schwelen verliert 

 die Kohle zunachst ihren Wassergehalt, und ; 

 erst bei starkerer Erhitzung wird das Bitumen i 

 in Teer, Wasser und Gas zersetzt, wahrend 

 gleichzeitig die iibrigen Bestandteile der 

 Kohle unter Gas und Wasserabgabe zu Koks 

 zersetzt werden. Der mit clem Teer ent- 

 weichende, durch Zersetzung entstandene 

 Wasserdampf treibt die Teerdampfe schneller 

 aus dem heiBen Ofeninnern heraus und schiitzt 

 sie so vor zu weitgehender Zersetzung. 



Destilliert man in starkem Dampfstrom 

 unter Ueberhitzung des Dampfes, so er- 

 lialt man einen groBen Teil des hochschmel- 

 zenden Bitumens unzersetzt (D.R.P. 2232 

 von Ramdohr). 



Der beim Schwelen in den Teersammlern 

 aufgefangene Teer wird durch Niveaurbhren 

 von dem mit iibergegangenen unter dem Teer 

 befindlichen schwereren Wasser getrennt. 



Das Schwelwasser ist der Menge nach 

 ein Hauptprodukt des Schwelprozesses, es 

 ist trtibe, gelblich gefarbt, riecht teerig 

 und ist schwach basisch. Die darinenthaltenen 

 von Rosenthaluntersuchten Stoffe(Alkohol, 

 Aldehyde, Ketone, Essigsaure, Phenole, Am- 

 moniak usw.) sind nicht in lohnender Menge 

 vorhanden, so daB das Schwelwasser ein 

 lastiges Abfallprodukt ist. Neuerdings wird 

 es durch Filtration iiber Grudekoks gereinigt 

 und der Ammoniakgehalt zur Diingung nutz- 

 bar gemacht. 



Der Teer, das Hauptprodukt der Schwe- 

 lung, wird, ahnlich wie unter Schieferteer 

 beschrieben, durch erneute Destillation, Ab- 

 pressen des Paraffins aus den Rohparaffin- 

 destillaten usw. auf reines Paraffin und Paraf- 

 finole verarbeitet. Neuerdings werden nach 

 einem Patent der Riebeckschen Montan- : 

 werke dem Rohteer vor der Destillation 

 durch Behandeln mit 95prozentigem Alkohol 

 die Phenole entzogen, welche Behandlung 

 die spatere Reinigung der Teerdestillate mit ! 

 Laugen und erhebliche damit verkniipfte 

 Verluste vermeiden und die wertvollen Phenole 

 von vornherein ohne umstandliche Operation 

 rein gewinnen laBt. 



Bedeutend wertvoller, aber in der Regel 

 nur in geringerer Menge aus der Schwel- 



kohle als der Teer zu gewinnen ist das hoch- 

 schmelzende in der Schwelkohle enthaltene 

 unzersetzte Bitumen. Die oben erwahnte, 

 von Ramdohr schon 1869 und 1878 ver- 

 suchte direkte Gewinnung des Bitumens 

 aus der Schwelkohle durch Behandeln mit 

 Wasserdampf hat sich nicht bewahrt. weil 

 das gewonnene Bitumen auch Teer enthielt 

 und weitere kostspielige Verarbeitung er- 

 forderte. 1897 hat aber E. v. Boy en eine 

 wirtschaftliche Gewinnung des Bitumens 

 ausgearbeitet, indem er aus der gruben- 

 feuchten Kohle das Rohbitumen mit iiber- 

 hitztem Wasserdampf iibertrieb oder es mit 

 Extraktionsmitteln, z. B. Benzol aus der 

 Kohle extrahierte und durch Destillation des 

 Rohbitumens mit auf 250 erhitztem Wasser- 

 dampf weiBes kristallisiertes Montanwachs 

 vom Schmelzpunkt 80 gewann. Als Lbsungs- 

 mittel fur das Bitumen hat H. Kbhler 

 spater geschmolzenes Naphthalin empfohlen. 



Der Schmelzpunkt des extrahierten 

 muigomittcrto hangt von dem benutzten L 

 sungsmittel und der Art der Kohle ab und 

 liegt meistens zwischen 70 und 80. Neuer- 

 dings wird auch Rohbitumen, ahnlich wie 

 Ozokerit mit Paraffin zusammengeschmolzen, 

 mit konzentrierter Schwefelsaure und Ent- 

 farbungspulver raffiniert. 



4. Produktionsmengen. An Rohbitu- 

 men werden zurzeit etwa 8000 Tonnen jahr- 

 lich gewonnen. Auf Teer verschwelt wurden 

 im Jahre 1908 16100000 hi Kohle. Teer 

 wurde 1908 im ganzen 592000 dz und 1909 

 rund 600000 dz beim Schwelen gewonnen, 

 woraus neben dem Paraffin liber 300000 dz 

 Paraffinb'l erzeugt wurden. 1 ) 



5. Verwendung. Das Rohbitumen der 

 Braunkohle wird zur Herstellung von Schuh- 

 creme, zur Lederimpragnierung, zu elektrischen 

 Isoliermaterialien usw. benutzt. Das destil- 

 lierte helle Montanwachs dient als Zusatz 

 zu hellen Schuhcremen, zu Ceresin, Carnauba- 

 wachs usw. 



Der Rohteer, welcher das primare Haupt- 

 verarbeitungsprodukt der Schwelkohle bildet, 

 wird nur in seinen weiteren Verarbeitungs- 

 produkten benutzt, namlich das aus ihm ab- 

 geschiedene Paraffin als Kerzenmaterial fiir 

 sich oder in Mischung mit Stearin, in unter- 

 geordneten Mengen auch in Mischung mit Cere- 

 sin, Wachs, Montanwachs usw. Die aus dem 

 Teer abgeschiedenen Oele, die sogenannten 

 Paraffinole werden hauptsachlich als Gasb'l 

 zur Gewinnung des sogenannten Oelgases 

 benutzt, indem sie in gliihenden Retorten in 

 Leuchtgas z. B. fiir Eisenbahnwagenbeleuch- 

 tung iibergefiihrt werden. 



Die leichteren Oele, sogenannte Solarole, 

 werden auch unmittelbar zur Beleuchtung, 

 die schwereren kreosothaltigen Oele zur 



fr 



A^ 



) E. Graefe. Braunkohle 1910, 9, 391. 



